C 187 ) 



uitkomst opgeleverd ; want de proef was , nadat zij 5 

 maanden lang in het water gelegen had , naauwelijks 

 merkbaar harder dan gyps (albast). 



De door kalk in zamenhang verminderde quarz zou 

 derhalve een zeer goed cement kunnen opleveren ter 

 vervaardiging van allerlei voorwerpen van kunst en weel- 

 de : want deze masfa is wit , zeer vast , en lioudt zich 

 goed in de lucht , hetgeen niet het geval is met die , 

 welke de fcheikundig bereide kiezelaarde oplevert. 



Men zou welligt bij de quarz een weinig meer kalk 

 kunnen voegen , dan ik opgegeven heb ; maar men moet 

 zich toch zeer in acht nemen , eene zekere maat niet te 

 overfchrijden , dcwijl de kiezelaarde, wanneer ztj voor 

 de natte cementvorming reeds te veel kalk opgenomen 

 lieeft , daarna met deze in hec water niet meer goed 

 bindt. Dit bewees mij op eene zeer in het oogloopende 

 wijze de woHastomt (jafclfpatK) , die uit a deelen kie- 

 zelaarde en 1 deel kalk beftaat. (*) Dit filicaat, welks 

 kiezelaarde reeds vooraf zoodanig gewijzigd is, dat het 

 met zuren eene gelei vormt , bindt met kalk , langs den 

 natten weg , in het geheel niet. Indien het gel molten 

 wordt , waardoor de eigenfehap , om eene gelei te vor- 

 nien , bij hetzelve nog meer verhoogd wordt , zoo ver- 

 houdt het zich aanmerkelijk beter , doch levert evenwel 

 geen goed product op. De kiezelaarde fchijnt derhalve, 

 langs den natten weg , niet gemakkelijk meer kalk te 

 wilicn opnemen, dan in de wollastonit daarmede verbon- 

 den is. 



lets anders is het, wanneer een gcdeelte van den kalk door 



klei- 



(*) Van honderd deelen » kiezelaarde 5a, kalk 48, 



